(2516 ) 
» Les résultats d’une deuxième expérience sur le même fil furent presque 
identiques avec ceux de la première, 
» L’'allongement, sur 601,85 de fil, fut de 11,45 avec l’occlusion de 
4637,7 d'hydrogène. Cela équivaut à une expansion linéaire de 1,902 
pour 100, et à une expansion cubique de 5,81 pour 100. Le volume de l'hy- 
drogene extrait fut de 188%, 8 dont le poids est égal à o8", 016916. Le volume 
de l'hydrogénium était de 0%, 02365 ; celui de l’alliage de palladium et d’or 
de o%,4v7r. D'où il suit que, la densité de l’hydrogénium est égale à 0,715. 
» Dans une troisième expérience, faite sur une portion plus courte du 
même fil, c'est-à-dire sur 241%, 2, la proportion du gaz occlus fut environ 
la même, savoir 468 volumes, et ne s'augmenta pas, même après une expo- 
sition prolongée du fil pendant vingt heures à l’action du gaz. Il ne peut 
donc guère y avoir de doute sur l’uniformité de la combinaison d’hydrogé- 
nium, le volume du gaz occlus dans les trois expériences étant représenté 
par les nombres de 464,2, 463,7 et 468. L'expansion linéaire fut de 
1,9 pour 100 dans la troisième expérience, et par conséquent semblable 
aussi à celle des expériences précédentes. 
» On peut supposer que l’hydrogénium est en combinaison directe avec 
le palladium, car l’or par lui-même ne montre aucune attraction pour le 
premier, Dans la première expérience, l’hydrogénium est dans la proportion 
de 0,3151 pour 100 de palladium et d’or pris ensemble. Ceci donne 0,3939 
d'hydrogénium pour 100 de palladium, tandis qu'un équivalent tout entier 
d'hydrogénium est dans la proportion de 0,939 pour 100 de palladium (1). 
L'hydrogénium trouvé est, d’après le calcul, 0,4195 d'équivalent, ou 
1 équivalent d'hydrogénium pour 261,383 de palladium, ce qui est plus 
près de 2 équivalents du premier pour 5 équivalents du second que de 
toute autre proportion. 
» Afin de déterminer la plus faible proportion d’or nécessaire pour em- 
pêcher le retrait, on fit fondre 7 parties de ce métal avec 93 parties de pal- 
ladium : cet alliage avait une densité de 13,05. On lamina le bouton sous 
forme de bande mince et on le chargea d'hydrogène par la voie humide. 
Une occlusion de 585"°,44 de gaz eut lieu, avec une expansion linéaire 
de 1,7 pour 100. On observa un retrait presque égal, après avoir chassé 
l'hydrogène par la chaleur. 
» Avec un autre alliage obtenu en fondant ro parties d’or avec 90 par- 
ties de palladium, l’occlusion du gaz était de 475 volumes et l'expansion 
Phi 
(RS 1.5 Pd = 106,5, 
